— 288 — 



zeigte, bleibt häufig- die Verdickungsschicht der Laubholzfasern . und 

 besonders bei den Wurzeln, in unverholztem Zustande, worauf bei der 

 Beurteilung von Zersetzungserscheinungen zu achten ist. Ja Potter 

 meint, lokale Bedingungen des Bodens und Klimas schienen in einigen 

 5 Fällen die völlige Verholzung zu verz()gern, die unverholzten Membranen 

 befänden sich in einem Stadium gehemmter Entwicklung und manche 

 Bäume seien dadurch konstitutionell schwach und empfänglich für Pilz- 

 angriffe. Er bemerkt auch, daß, wenn man Holzspäne in Wasser koche, 

 ein Extrakt gewonnen wird, das wie Holz reagiere. 



10 Nach den neueren Untersuchungen von Czapek (1) sind nicht die sog. 

 Ligninsubstanzen die Träger der Ligninreaktionen, sondern Träger dieser 

 Reaktion ist allein das Hadromal, ein aromatischer Aldeliyd, der mit 

 der Cellulose in chemischer Verbindung ist als Hadromalcellulose-Aether. 

 Hadromal macht nur 1 — 2 Proz. der Trockensubstanz des Holzes unserer 



15 Waldbäume aus, ist aber in den verholzten Membranen des Holzkörpers 

 unserer Waldbäum.e zumeist an Cellulose gebunden, zum Teil aber auch 

 frei und direkt extrahierbar, stets vorhanden. Nach seiner Zerstörung 

 treten die vorher genannten Holzstoffreaktionen nicht mehr ein, dagegen 

 zeigen verholzte Membranen dann immer noch die von Mäule (Ij ent- 



20 deckte rote Manganatreaktion. (Behandeln mit übermangansaurem Kali, 

 Auswaschen mit Wasser, Zusatz von Salzsäure, Auswaschen, Zusatz von 

 Salmiakgeist : Eintritt der Rotfärbung bei verholzten Membi-anen.) 

 Fabee (1) weist nach, daß auch nicht verholzte Zellwände die Hadromal- 

 reaktion geben und daß andererseits nicht in allen verholzten Membranen 



25 Hadromal vorkommt. 



Die Kaliumpermanganat-Reaktion versagte bisher nicht als Holz- 

 reagens, doch ist nicht bekannt, welcher chemische Körper die bei dieser 

 Reaktion auftretende Rotfärbung des Holzes bedingt. Lixdroth (1) er- 

 hielt bei Laubhölzern immer eine sehr* deutliche, bei Nadelholz aber fast 



30 keine Permanganatreaktion. Geafe (1) hält die WiESKEE'schen Reaktionen 

 für die Reaktionen auf Vanillin und für empfindlicher als die Reaktionen 

 von MÄULE. Der Begriff „Hadromal" sei als Bezeichnung des chromo- 

 genen Körpers der Holzsubstanz als Individualbegriff zu streichen und 

 wäre höchstens als Kollektivname für die von ihm konstatierten Be- 



35 standteile der Holzsubstanz (Vanillin, Methylfurfurol . Brenzkatechin) 

 aufzufassen. Czapek (3) bleibt demgegenüber auf seiner Annahme be- 

 stehen. 



Der Gehalt an Cellulose beträgt nach Zeisel (1) im Holze 

 unserer Waldbäume 47 — 62 Proz. der Trockensubstanz. Demnach bleiben 



40 für die durch das ScHULZE'sche Gemisch gelösten sog. Ligninsubstanzen 

 38—53 Proz. Von diesen sind als Holzgummi 8—26 Proz.. Ligninsäuren 

 12—14 Proz., Hadromal 1 — 2 Proz. bestimmbar. Es beträgt demnach 

 der Cellulosegehalt etwa die Hälfte der Trockensubstanz des Holzes der 

 Waldbäume, so z. B. bei der Rotbuche: 44—52 Proz., Holzgummi (mit 



45 kalter Natronlauge extrahiert) 22 — 26 Proz., mit heißer, konzentrierter 

 Natronlauge extrahierte Stoffe: 18—24 Proz., und Asche 1,52—1.76 Proz. 

 In Nadelhölzern findet sich dagegen nur wenig Holzgummi, welches von 

 Whef.ler und Tollens als Xylan, ein Pentosenderivat. bezeichnet wird. 

 Holzanalysen von Chevandiee ergaben, berechnet auf das absolut 



50 trockene und aschenfreie Holz: C : 49,9—56.9 Proz.. H : 6—6.6 Proz., N : 0,9 

 bis 1,5 Proz., : 37,4—43,1 Proz. Analysen von Daube ergaben für 

 inneres Holz ohne Rinde (aus Brusthöhe entnommen) einer (iO-jährigen 

 Fichte berechnet auf aschenfreie, trockene Substanz: .48.82 Proz. Kohlen- 



